Colored gold
வண்ணத் தங்கம் என்பது எந்தவொரு தங்கத்திற்கும் அதன் இயற்கையான நிறத்தை மாற்றுவதற்கான நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி சிகிச்சையளிக்கப்பட்ட பெயர். தூய தங்கம் சற்று சிவப்பு மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும், ஆனால் வண்ண தங்கம் வெவ்வேறு கூறுகளுடன் கலப்பதன் மூலம் பல்வேறு வண்ணங்களில் வரலாம். வண்ணமயமான தங்கத்தை மூன்று குழுக்களாக வகைப்படுத்தலாம்ஃ வெள்ளி மற்றும் தாமிரத்துடன் பல்வேறு விகிதங்களில் உலோகக்கலவைகள், வெள்ளை, மஞ்சள், பச்சை மற்றும் சிவப்பு தங்கத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன. இவை பொதுவாக மென்மையாக்கக்கூடிய உலோகக்கலவைகள் ஆகும். உலோகங்களுக்கிடையேயான சேர்மங்கள், நீலம் மற்றும் ஊதா நிற தங்கங்களையும், பிற வண்ணங்களையும் உற்பத்தி செய்கின்றன. இவை பொதுவாக உடையக்கூடியவை, ஆனால் ரத்தினங்கள் மற்றும் உள்ளீடுகளாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். ஆக்சைடு அடுக்குகள் போன்ற மேற்பரப்பு சிகிச்சைகள். தூய 100% (நடைமுறையில், 99.9% அல்லது அதற்கு மேல்) தங்கம் என்பது வரையறையின்படி 24 காரட் ஆகும், எனவே அனைத்து வண்ண தங்கங்களும் இதை விட குறைவான தூய்மையானவை, பொதுவாக 18K (75 சதவீதம்), 14K (58.5%), 10K (41.6%), அல்லது 9K (37.5%). வெள்ளை தங்கம் என்பது தங்கம் மற்றும் குறைந்தபட்சம் ஒரு வெள்ளை உலோகம் (பொதுவாக நிக்கல், வெள்ளி அல்லது பலேடியம்) ஆகியவற்றின் கலவையாகும். மஞ்சள் தங்கத்தைப் போலவே, வெள்ளை தங்கத்தின் தூய்மையும் காரட்டுகளில் வழங்கப்படுகிறது. வெள்ளை தங்கத்தின் பண்புகள் பயன்படுத்தப்படும் உலோகங்கள் மற்றும் அவற்றின் விகிதாச்சாரத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும். இதன் விளைவாக, வெள்ளை தங்க உலோகக்கலவைகளை பல்வேறு நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தலாம்ஃ ஒரு நிக்கல் அலாய் கடினமாகவும் வலுவாகவும் இருக்கும், எனவே வளையங்கள் மற்றும் ஊசிகளுக்கு நல்லது; தங்க-பலேடியம் உலோகக்கலவைகள் மென்மையாகவும், நெகிழ்வானதாகவும், வெள்ளை-தங்க ரத்தினக் கல் அமைப்புகளுக்கு நல்லது, சில நேரங்களில் செம்பு, வெள்ளி மற்றும் பிளாட்டினம் போன்ற பிற உலோகங்களுடன் எடை மற்றும் ஆயுளுக்காக சேர்க்கப்படுகின்றன (இதற்கு பெரும்பாலும் சிறப்பு தங்க வேலையாட்கள் தேவைப்படுகிறது). வெள்ளை நிறம் கொண்ட காரட் தங்க உலோகக்கலவைகளை விவரிக்க வெள்ளை தங்கம் என்ற சொல் தொழில்துறையில் மிகவும் தளர்வாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வெள்ளை என்ற சொல் வெளிர் மஞ்சள், வண்ணமயமான பழுப்பு மற்றும் மிகவும் வெளிர் ரோஜா ஆகியவற்றை எல்லைகளாக அல்லது ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கும் பரந்த அளவிலான வண்ணங்களை உள்ளடக்கியது. நகைத் தொழில் பெரும்பாலும் இந்த வெள்ளை நிறங்களை ரோடியம் பூச்சு மூலம் மறைக்கிறது; எனவே பல வணிகத் துண்டுகளில் காணப்படும் ரோடியம் பூச்சு நிறம், வெள்ளை தங்கத்தின் உண்மையான நிறம் என்பது ஒரு பொதுவான தவறான கருத்து. ஒரு பொதுவான வெள்ளை தங்க சூத்திரம் 90 சதவீதம் டபிள்யூ. டி. யைக் கொண்டுள்ளது. தங்கம் மற்றும் 10 சதவீதம் வாட். நிக்கல். மென்மையாக்குதலை அதிகரிக்க செம்பு சேர்க்கப்படலாம். தங்கம்-நிக்கல்-செம்பு உலோகக்கலவைகளின் வலிமை இரண்டு கட்டங்களின் உருவாக்கத்தால் ஏற்படுகிறதுஃ தங்கம் நிறைந்த அவு-கியூ மற்றும் நிக்கல் நிறைந்த நி-கியூ, இதன் விளைவாக பொருள் கடினமடைகிறது. நகைத் தொழிலில் பயன்படுத்தப்படும் உலோகக்கலவைகள் தங்கம்-பலேடியம்-வெள்ளி மற்றும் தங்கம்-நிக்கல்-செம்பு-துத்தநாகம் ஆகும். பல்லேடியம் மற்றும் நிக்கல் தங்கத்திற்கான முதன்மை ப்ளீச்சிங் முகவர்களாக செயல்படுகின்றன; துத்தநாகம் தாமிரத்தின் நிறத்தை குறைக்க இரண்டாம் நிலை ப்ளீச்சிங் முகவராக செயல்படுகிறது. சில வெள்ளை தங்க உலோகக்கலவைகளில் பயன்படுத்தப்படும் நிக்கல் நீண்ட காலத்திற்கு அணியும்போது ஒவ்வாமை எதிர்வினையை ஏற்படுத்தும் (குறிப்பாக சில கைக்கடிகார உறைகளிலும்). இந்த எதிர்வினை, பொதுவாக நிக்கல் தோல் அழற்சியிலிருந்து ஒரு சிறிய தோல் தடிப்பு, எட்டு பேரில் ஒருவருக்கு ஏற்படுகிறது; இதன் காரணமாக, பல நாடுகள் தங்கள் வெள்ளை தங்க சூத்திரங்களில் நிக்கல் பயன்படுத்துவதில்லை. வெள்ளை தங்க அலாய் தயாரிக்க மற்றொரு உலோகம் சேர்க்கப்படுவதற்கு முன்பே தங்கம் அரிதாகவே தூய தங்கம் ஆகும், மேலும் பெரும்பாலும் அதன் உற்பத்தியில் இருந்து ஒரு பாதரச அலாய் உள்ளது; பாதரசம் ஒரு ஒவ்வாமை எதிர்வினையை ஏற்படுத்தும். 18 கேரட் மஞ்சள் தங்கத்திற்கான பொதுவான உலோகக்கலவைகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருமாறுஃ 18 கேரட் மஞ்சள் தங்கம்ஃ 75 சதவீதம் தங்கம், 12.5% தாமிரம், 12.5% வெள்ளி 18 கேரட் மஞ்சள் (இருண்ட) தங்கம்ஃ 75 சதவீதம் தங்கம், 15 சதவீதம் தாமிரம், 10 சதவீதம் வெள்ளி ரோஜா, சிவப்பு மற்றும் இளஞ்சிவப்பு தங்கம் ரோஜா தங்கம் என்பது சிறப்பு நகைகளுக்கு பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் தங்க-தாமிர அலாய் ஆகும். இளஞ்சிவப்பு தங்கம் மற்றும் சிவப்பு தங்கம் என்றும் அழைக்கப்படும் ரோஜா தங்கம், 19 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ரஷ்யாவில் பிரபலமாக இருந்தது, மேலும் இது ரஷ்ய தங்கம் என்றும் அழைக்கப்பட்டது, இருப்பினும் இந்த சொல் இப்போது வழக்கற்றுப் போய்விட்டது. 21 ஆம் நூற்றாண்டில் ரோஜா தங்க நகைகள் மிகவும் பிரபலமடைந்து வருகின்றன, மேலும் இது பொதுவாக திருமண மோதிரங்கள், வளையல்கள் மற்றும் பிற நகைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. பெயர்கள் பெரும்பாலும் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றாகப் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், சிவப்பு, ரோஜா மற்றும் இளஞ்சிவப்பு தங்கத்திற்கு இடையிலான வேறுபாடு செம்பு உள்ளடக்கமாகும்ஃ செம்பு உள்ளடக்கம் அதிகமாக இருந்தால், சிவப்பு நிறம் வலுவாக இருக்கும். இளஞ்சிவப்பு தங்கம் மிகக் குறைந்த தாமிரத்தைப் பயன்படுத்துகிறது, அதைத் தொடர்ந்து ரோஜா தங்கம், சிவப்பு தங்கம் அதிக செம்பு உள்ளடக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது. 18 கேரட் சிவப்பு தங்கம், 18 கேரட் சிவப்பு தங்கம், 18 கேரட் இளஞ்சிவப்பு தங்கம் மற்றும் 12 கேரட் சிவப்பு தங்கத்திற்கான பொதுவான உலோகக்கலவைகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருமாறுஃ 18 கேரட் சிவப்பு தங்கம்ஃ 75 சதவீதம் தங்கம், 25 சதவீதம் தாமிரம் 18 கேரட் ரோஜா தங்கம்ஃ 75 சதவீதம் தங்கம், 22.25% தாமிரம், 2.75% வெள்ளி 18 கேரட் இளஞ்சிவப்பு தங்கம்ஃ 75 சதவீதம் தங்கம், 20 சதவீதம் தாமிரம், 5 சதவீதம் வெள்ளி 12 கேரட் சிவப்பு தங்கம்ஃ 50 சதவீதம் தங்கம் மற்றும் 50 சதவீதம் தாமிரம் செம்பு நிறைந்த உலோகக்கலவைகளில் 15 சதவீதம் வரை துத்தநாகம் சேர்க்கப்பட்டு அவற்றின் நிறத்தை சிவப்பு மஞ்சள் அல்லது அடர் மஞ்சள் நிறமாக மாற்றலாம். மத்திய கிழக்கில் பெரும்பாலும் காணப்படும் 14 கேரட் சிவப்பு தங்கத்தில் 41.67% தாமிரம் உள்ளது. கிரீடம் தங்கம் என்றும் அழைக்கப்படும் ரோஜா தங்கத்தின் மிக உயர்ந்த காரட் பதிப்பு 22 காரட் ஆகும். தங்கம், வெள்ளி மற்றும் தாமிரத்தால் செய்யப்பட்ட உலோகக்கலவைகளில், கடினமானவை 18.1 கே இளஞ்சிவப்பு தங்கம் (75.7% தங்கம் மற்றும் 24.3% தாமிரம்) ஆகும். தங்கம் மற்றும் வெள்ளி மட்டுமே கொண்ட ஒரு அலாய் 15.5 கே (64.5% தங்கம் மற்றும் 35.5% வெள்ளி) கடினமானது. பண்டைய காலங்களில், உருகுதல் செயல்பாட்டில் உள்ள அசுத்தங்கள் காரணமாக, தங்கம் அடிக்கடி சிவப்பு நிறமாக மாறியது. இதனால்தான் பல கிரேக்க-ரோமானிய நூல்களும், இடைக்காலத்தைச் சேர்ந்த பல நூல்களும் கூட தங்கத்தை "சிவப்பு" என்று விவரிக்கின்றன. சில தங்கம்-தாமிரம்-அலுமினியம் உலோகக்கலவைகள் வெப்ப சிகிச்சையில் ஒரு சிறந்த மேற்பரப்பு அமைப்பை உருவாக்குகின்றன, இது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஸ்பேங்கிங் விளைவை அளிக்கிறது. குளிர்ச்சியடையும் போது, அவை உடலை மையமாகக் கொண்ட கனசதுரத்திலிருந்து உடலை மையமாகக் கொண்ட நாற்கர கட்டத்திற்கு ஒரு அரை-தற்காப்பு மாற்றத்திற்கு உட்படுகின்றன; மாற்றம் குளிரூட்டும் விகிதத்தைப் பொறுத்தது அல்ல. ஒரு மெருகூட்டப்பட்ட பொருள் சூடான எண்ணெயில் 150-200 டிகிரி செல்சியஸுக்கு 10 நிமிடங்கள் சூடாக்கப்பட்டு பின்னர் 20 டிகிரி செல்சியஸுக்கு கீழே குளிர்விக்கப்பட்டு, சிறிய அம்சங்களால் மூடப்பட்ட ஒரு பிரகாசமான மேற்பரப்பை உருவாக்குகிறது. 76 சதவீதம் தங்கம், 19 சதவீதம் தாமிரம் மற்றும் 5 சதவீதம் அலுமினியம் கொண்ட உலோகக்கலவை மஞ்சள் நிறத்தையும், 76 சதவீதம் தங்கம், 18 சதவீதம் தாமிரம் மற்றும் 6 சதவீதம் அலுமினியம் கொண்ட உலோகக்கலவை இளஞ்சிவப்பு நிறத்தையும் தருகிறது. பச்சை தங்க பச்சை தங்கம் பண்டைய பாரசீகர்களுக்கு நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே கிமு 860 வரை எலக்ட்ரமம் என்ற பெயரில் அறியப்பட்டது, இது வெள்ளி மற்றும் தங்கத்தின் இயற்கையாக நிகழும் அலாய் ஆகும். இருப்பினும், அதற்கு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, அக்காடியர்கள் மற்றும் பண்டைய எகிப்தியர்கள் ஆகிய இருவராலும் மின்முனை பயன்படுத்தப்பட்டது (உர் என்ற இடத்தில் உள்ள அரச கல்லறை மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது). சில எகிப்திய பிரமிடுகளின் மேற்புறங்கள் கூட எலக்டிரமின் மெல்லிய அடுக்குகளால் மூடப்பட்டதாக அறியப்பட்டது. இது உண்மையில் பச்சை நிறத்தை விட பச்சை-மஞ்சள் நிறத்தில் தோன்றுகிறது. ஃபயர்டு எனாமல்கள் தூய தங்கத்தை விட இந்த உலோகக்கலவைகளுடன் நன்றாக ஒட்டிக்கொள்கின்றன. பச்சை நிறத்தை உருவாக்க தங்க உலோகக்கலவைகளிலும் காட்மியம் சேர்க்கப்படலாம், ஆனால் காட்மியம் மிகவும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது என்பதால் அதன் பயன்பாடு குறித்து சுகாதார கவலைகள் உள்ளன. 75 சதவீதம் தங்கம், 15 சதவீதம் வெள்ளி, 6 சதவீதம் செம்பு மற்றும் 4 சதவீதம் காட்மியம் ஆகியவற்றின் அலாய் ஒரு அடர் பச்சை அலாய் விளைவிக்கிறது. சாம்பல் தங்கம் சாம்பல் தங்க உலோகக்கலவைகள் பொதுவாக தங்கம் மற்றும் பலேடியத்திலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. பல்லேடியத்தைப் பயன்படுத்தாத ஒரு மலிவான மாற்று, குறிப்பிட்ட விகிதங்களில் தங்கத்துடன் வெள்ளி, மாங்கனீசு மற்றும் தாமிரம் ஆகியவற்றைச் சேர்ப்பதன் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது. அனைத்து AuX2 உலோகங்களுக்கிடையே ஃவுளூரைட் (CaF2) படிக அமைப்பு உள்ளது, எனவே, உடையக்கூடிய உள்ளன. ஸ்டோச்சியோமெட்ரியிலிருந்து விலகல் நிறத்தை இழக்கச் செய்கிறது. இருப்பினும், ஓரளவு அல்லாத ஸ்டோயிகியோமெட்ரிக் கலவைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இருப்பினும், குறைந்த உடையக்கூடிய தன்மையுடன் ஒரு நுண்ணிய-தானிய இரண்டு அல்லது மூன்று-கட்ட நுண் கட்டமைப்பை அடைய. உடையக்கூடிய தன்மையைக் குறைப்பதற்கான மற்றொரு வழி, ஒரு சிறிய அளவு பலேடியம், செம்பு அல்லது வெள்ளியைச் சேர்ப்பதாகும். உலோகங்களுக்கிடையேயான சேர்மங்கள் மோசமான அரிப்பு எதிர்ப்பைக் கொண்டுள்ளன. குறைவான உன்னதமான கூறுகள் சுற்றுச்சூழலுக்கு கசக்கிவிடப்படுகின்றன, மேலும் தங்கம் நிறைந்த மேற்பரப்பு அடுக்கு உருவாகிறது. நீலம் மற்றும் ஊதா நிற தங்க கூறுகள் தோலுடன் நேரடியாகத் தொடர்புகொள்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும், ஏனெனில் வியர்வையின் வெளிப்பாடு உலோக கசிவு மற்றும் உலோக மேற்பரப்பின் நிறமாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். ஊதா தங்கம் ஊதா தங்கம் (அமெதிஸ்ட் தங்கம் மற்றும் ஊதா தங்கம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) என்பது தங்கம் மற்றும் அலுமினிய கலவையாகும், இதில் தங்கம்-அலுமினியம் இன்டர்மெட்டாலிக் (AuAl2) நிறைந்துள்ளது. AuAl2 இல் உள்ள தங்கத்தின் அளவு சுமார் 79 சதவீதம் ஆகும், எனவே இதை 18 காரட் தங்கம் என்று குறிப்பிடலாம். ஊதா தங்கம் மற்ற தங்க உலோகக்கலவைகளை விட மிகவும் உடையக்கூடியது (இது உருவாகும்போது "ஊதா பிளேக்" என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் மின்னணுவியலில் கடுமையான பிழைகளை ஏற்படுத்துகிறது), ஏனெனில் இது ஒரு மென்மையாக்கக்கூடிய உலோகக்கலவைக்கு பதிலாக ஒரு உலோக கலவையாகும், மேலும் ஒரு கூர்மையான அடி அதை சிதைக்கக்கூடும். எனவே இது வழக்கமாக இயந்திரமயமாக்கப்பட்டு, வழக்கமான நகைகளில் ஒரு "ரத்தினமாக" பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். தங்கத்தின் குறைந்த உள்ளடக்கத்தில், பொருள் உலோகங்களுக்கிடையேயான மற்றும் அலுமினியம் நிறைந்த திட கரைசல் கட்டத்தால் ஆனது. தங்கத்தின் அதிக உள்ளடக்கத்தில், தங்கம் நிறைந்த உலோகங்களுக்கிடையேயான AuAl உருவாகிறது; ஊதா நிறம் அலுமினியத்தில் சுமார் 15 சதவீதம் வரை பாதுகாக்கப்படுகிறது. 88 சதவீதம் தங்கத்தில் உள்ள பொருள் AuAl ஆல் ஆனது மற்றும் நிறத்தை மாற்றுகிறது. AuAl2 இன் உண்மையான கலவை Al11Au6 க்கு நெருக்கமாக உள்ளது, ஏனெனில் சப் லேட்டிஸ் முழுமையடையவில்லை. நீல தங்கம் என்பது தங்கம் மற்றும் காலியம் அல்லது இண்டியம் ஆகியவற்றின் கலவையாகும். தங்கம்-இண்டியத்தில் 46 சதவீதம் தங்கம் (சுமார் 11 காரட்) மற்றும் 54 சதவீதம் இண்டியம் உள்ளது, இது ஒரு உலோக கலவையை உருவாக்குகிறது AuIn2. பல ஆதாரங்கள் இந்த உலோகங்களுக்கிடையே "ஒரு தெளிவான நீல நிறம்" இருப்பதாகக் குறிப்பிடுகையில், உண்மையில் விளைவு லேசானதுஃ AuIn2 CIE LAB வண்ண ஆயத்தொலைவுகளை 79, − 3.7, − 4.2 கொண்டுள்ளது, இது தோராயமாக சாம்பல் நிறமாகத் தோன்றுகிறது. காலியத்துடன், தங்கம் ஒரு உலோகங்களுக்கு இடையேயான AuGa2 (58.5% Au, 14ct) ஐ உருவாக்குகிறது, இது மெல்லிய நீல நிற சாயலைக் கொண்டுள்ளது. AuIn2 இன் உருகுநிலை 541 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும், AuGa2 க்கு இது 492 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும். AuIn2 என்பது AuGa2 ஐ விட குறைவான உடையக்கூடியது, இது AuAl2 ஐ விட குறைவான உடையக்கூடியது. காரட் தங்கம் அல்லது ஸ்டெர்லிங் வெள்ளியில் நீல தங்கத்தின் மேற்பரப்பு பூச்சு மேற்பரப்பின் தங்க பூச்சு மூலம் அடையப்படலாம், அதைத் தொடர்ந்து இண்டியம் பூச்சு, அடுக்கு தடிமன் 1:2 அணு விகிதத்துடன் பொருந்துகிறது. ஒரு வெப்பச் சிகிச்சை பின்னர் உலோகங்களின் இடைச்செருகல் மற்றும் தேவையான உலோகங்களுக்கு இடையேயான சேர்மத்தை உருவாக்குகிறது. மேற்பரப்பு சிகிச்சைகள் கருப்பு தங்கம் என்பது நகைகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வகை தங்கம் ஆகும். கருப்பு நிற தங்கத்தை பல்வேறு முறைகளால் உற்பத்தி செய்யலாம்ஃ கந்தகம் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் கொண்ட சேர்மங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பண்பேற்றம். குரோமியம் அல்லது கோபால்ட் கொண்ட தங்கத்தின் உருவமற்ற கார்பன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆக்சிஜனேற்றத்தை உள்ளடக்கிய பிளாஸ்மா உதவியுடன் இரசாயன நீராவி படிவு செயல்முறை (எ. கா. 75 சதவீதம் தங்கம், 25 சதவீதம் கோபால்ட்). பொட்டாசியம் சல்பைடுடன் சிகிச்சையளிப்பதன் மூலம் செம்பு நிறைந்த உலோகக்கலவைகளில் பழுப்பு முதல் கருப்பு வரை பல வண்ணங்களை அடைய முடியும். கோபால்ட் கொண்ட உலோகக்கலவைகள், எ. கா. 25 சதவீதம் கோபால்ட்டுடன் 75 சதவீதம் தங்கம், 700-950 டிகிரி செல்சியஸில் வெப்ப சிகிச்சையுடன் கருப்பு ஆக்சைடு அடுக்கை உருவாக்குகிறது. அத்தகைய விளைவுக்கு செம்பு, இரும்பு மற்றும் டைட்டானியம் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தலாம். தங்கம்-கோபால்ட்-குரோமியம் அலாய் (75 சதவீதம் தங்கம், 15 சதவீதம் கோபால்ட், 10 சதவீதம் குரோமியம்) ஒரு மேற்பரப்பு ஆக்சைடை உற்பத்தி செய்கிறது, இது குரோமியம் (III) ஆக்சைடு உள்ளடக்கம் காரணமாக ஆலிவ் நிறத்தில் உள்ளது, இது Au-Co ஐ விட ஐந்து மடங்கு மெல்லியது மற்றும் கணிசமாக சிறந்த உடைகள் எதிர்ப்பைக் கொண்டுள்ளது. தங்க-கோபால்ட் அலாய் தங்கம் நிறைந்த (சுமார் 94 சதவீதம் ஏயூ) மற்றும் கோபால்ட் நிறைந்த (சுமார் 90 சதவீதம் கோ) கட்டங்களைக் கொண்டுள்ளது; கோபால்ட் நிறைந்த கட்ட தானியங்கள் அவற்றின் மேற்பரப்பில் ஆக்சைடு அடுக்கு உருவாக்கும் திறன் கொண்டவை. மிக சமீபத்தில், மேற்பரப்பில் நானோ கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவதன் மூலம் கருப்பு தங்கம் உருவாகலாம். ஒரு ஃபெம்டோசெகண்ட் லேசர் துடிப்பு உலோகத்தின் மேற்பரப்பை சிதைக்கிறது, இது மிகவும் அதிகரித்த மேற்பரப்பு பகுதியை உருவாக்குகிறது, இது அதன் மீது விழும் அனைத்து ஒளியையும் உறிஞ்சி, ஆழமான கருப்பு நிறமாக மாற்றுகிறது, ஆனால் இந்த முறை நகைகளில் தோற்றத்தை விட உயர் தொழில்நுட்ப பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பிளாக்னஸ் என்பது உள்ளூர்மயமாக்கப்பட்ட மேற்பரப்பு பிளாஸ்மோன்களின் கிளர்ச்சியால் ஏற்படுகிறது, இது பிளாஸ்மன் அதிர்வுகளில் பரந்த அளவில் வலுவான உறிஞ்சுதலை உருவாக்குகிறது. பிளாஸ்மன் அதிர்வு மற்றும் உறிஞ்சுதல் அலைநீள வரம்பின் அகலம் வெவ்வேறு தங்க நானோ துகள்களுக்கு இடையிலான தொடர்புகளைப் பொறுத்தது. நீல தங்க ஆக்சைடு அடுக்குகள் 75 சதவீதம் தங்கம், 24.4% இரும்பு மற்றும் 0.6 சதவீதம் நிக்கல் கலவையிலிருந்து நீல தங்கத்தைப் பெறவும் பயன்படுத்தப்படலாம்; இந்த அடுக்கு 450 முதல் 600 டிகிரி செல்சியஸ் வரை காற்றில் வெப்ப சிகிச்சையில் உருவாகிறது. ரூத்தேனியம், ரோடியம் மற்றும் மூன்று பிற கூறுகளுடன் கலப்பதன் மூலமும், 1800 டிகிரி செல்சியஸில் வெப்ப சிகிச்சை செய்வதன் மூலமும், 3 முதல் 6 மைக்ரோமீட்டர் தடிமனான வண்ண ஆக்சைடு அடுக்கை உருவாக்குவதன் மூலமும் 20-23 K இன் பணக்கார நீல நிற தங்கத்தைப் பெறலாம். கொரிந்திய வெண்கல கிரீடம் தங்கம் எலக்ட்ரம் ஹெபடைசன் உலோகக்கலவைகளின் பட்டியல் மோகுமே-கேன், ஒரு கலப்பு-உலோக லேமினேட் ஒரிகால்கம் பஞ்சலோஹா, இந்து கோயில் சின்னங்களை உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் உலோகக்கலவைகள் பைரைட், பெரும்பாலும் ஃபூல்ஸ் கோல்ட் ஷகுடோ என்று குறிப்பிடப்படுகிறது, தாமிரம் 4-10% தங்கத்துடன் வெளிப்புற குறிப்புகள் தங்க விலைமதிப்பற்ற உலோக உலோகக்கலவைகளின் இணைப்புகள்